210 



Verhandlungen. 



Nr. 6 u. 7 



Gemessene 



Härte 



h 



Frische 

 h 

 11 



F 



Verwitte- 

 rungsgrad 

 H—h 



Erhaltungs- 

 stufe 



Gmünd, härteste Sorte 

 „ Mittelwert . . 

 „ weichste Sorte 



45-7 

 39-a 

 32-0 



0-75 

 065 

 0-52 



025 

 035 

 0-48 



sehr frisch III 

 mittel frisch IV 

 halb frisch V 



Alle Sorten dieses bekannten Granites stehen in Wien als 

 Quadermaterial in ausgedehntester Anwendung. Sie werden von dem 

 folgenden Gesteine an Qualität bedeutend übertroffen. 



4. Beispiel. Granitähnlicher Quarzgiimmerdiorit von Pozar 

 bei Konopischt in Böhmen. 



Nach Analogie der vorhergehenden Beispiele berechnet sich 

 dessen theoretische Härte aus nachstehenden Daten: 





Mineralbestandtheile 



Antheil 

 pn 



Härte 

 ha 



Pn A„ 





Biotit 



Erz (Magnetit) .... 



Chlorit 



0-327 

 0-512 

 0045 

 0015 

 0-086 

 0003 

 0007 

 0-005 



117-0 

 355 



} 39-6 



4-0 



365 



6-4 



1-1 



382 



18-2 



} 2-4 



03 

 Ol 



J 





Zusammen . . . 



1-000 



- 



H = S p n An =59-3°/ 00 Korund 



Auch hier liegen aus verschiedenen Lagen der dortigen aus- 

 gedehnten Steinbruchsareale Proben vor, deren Härte- und Frische- 

 variationen bei gleichbleibender Zusammensetzung die folgende 

 Tabelle veranschaulicht : 



Granitähnlicher 



Quarzgiimmerdiorit 



von Po2ar 



Gemessene 



Härte 



h 



Frische 



h 



F -H 



Verwitte- 

 rungsgrad 



H-h 

 V = 



H 



Erhaltungs- 

 stufe 



Lom od Aujezd . . . 



Bruch I | 



Bruch Douby . . . . 

 fl III, Star^ lom 

 „ II, Rovina 

 (IT Qualität aus der 

 „Schwarte") . . . . 



58-9 

 57 4 

 55-0 

 49-8 

 47 4 



394 



0-99 

 097 

 0-93 

 0-84 

 80 



0-66 



001 

 003 

 007 

 0-16 

 020 



0-34 



vollkommen 

 frisch I 



hochgradig 

 frisch II 



mittel frisch IV 



